6 Karsten 



im Schachtofen zu erhalten. Noch weniger wird es aber gelingen, das Eisen 

 im Zustande des grauen Roheisens, aus den ganz reinen Oxyden im Schacht- 

 ofen aus7Aibringen, aus Giäinden welche bald einleuchten werden. 



Die reinsten Eisenerze — der Magneteisenstein, der Spatheisenstein, 

 der Roth- xmd Brauneisenstein — enthalten fremde Beimischungen, vorzüg- 

 lich Kieselerde, Kalkerde, Bittererde, Manganoxyd und Titanoxyd, können 

 also nicht als -völlig reine Eisenoxyde betrachtet werden. Aufserdem würde 

 es fast unmöglich seyn, sie von aller Gangart gänzlich zu befreien; auch 

 werden durch die Asche der verbrennenden Kolüen imd durch den Sand, 

 welcher allen Kohlen unvermeidlich mechanisch anhängt, fremdartige Sub- 

 stanzen in die zum Schmelzen bestimmte Masse gebracht. Alle diese Oxyde 

 rednciren sich aber später als die Oxyde des Eisens, und sie alle, vielleicht 

 nur mit Ausnahme des Manganoxyds, gelangen in der Schmelzhitze des Roh- 

 eisens noch nicht in den metallischen Zustand. Sie scheiden sich daher 

 beim Schmelzen des reducirten kohlehaltigen Eisens als oxydirte Gemische, 

 im verglafstcn oder verschlackten Zustande, ab, und schützen das Metall 

 beim Niedergeben vor der Form vor dem Windstrom, tragen also in so fern 

 zu einem reicheren Eisenausbringen aus den Erzen bei. Dies ist der Grmid 

 weshalb ganz reine Eisenoxyde, auch bei einer Temperatur, welche die reine 

 Ausscheidung des Eisens am mehrstcn begünstigt, nicht ohne Eisenverlust 

 in den Öfen verschmolzen werden können. Durch die Schlackendecke wird 

 es ferner nur möglich, das Eisen aus den reinen Eisenerzen im Znstande des 

 Spiegeleisens, oder in der mit Kohle gesättigten Verbindung, darzustellen. 

 Ist es also die Absicht, ein solches Roheisen aus den reichen und reinen 

 Eisenerzen zu erhalten, so kann dieselbe nur diu-ch Zusatz von Schlacke, 

 oder von anderen leicht verschlackbaren Substanzen erreicht werden, um 

 dem Metall einen Schutz gegen den Windstrom zu gewähren und dadurch 

 die sonst theilweise erfolgende Oxydation des schon reducirten und geschmol- 

 zenen Roheisens, und die Einwirkung des sich bildenden Oxyds auf das Koh- 

 leeisen, zu verhindern. 



Der Zweck würde aber auch ohne das Sinken der Temperatur im 

 Ofen unerreicht bleiben, wenn der Zuschlag so gewählt wird, dafs die sich 

 bildende Schlacke, in der Temperatur, in welcher das Roheisen mit Spiegel- 

 flächen schmelzt, noch nicht in dünnen Flufs kommt, sondern eine teigartige 

 Konsistenz exhält. Das weifse Roheisen ändert sich nun mehr oder weniger 



